( 967 ) 



MÉTALLURGIE. — Moyen de se servir de fourneaux à la JVdkinson pour allier^ 

 à l'aide du wolfram réduit, le luncjstène et la fonte. Note de M. P. Le Guen, 

 présentée par M. Pelouze. 



« J'ai riionneur de présenter à l'Académie des Sciences un procédé qui 

 m'a réussi pour allier, dans un fourneau à la Wilkinson, le tungstène du 

 wolfram réduit avec la fonte de fer. Le wolfram étant en poudre après sa 

 réduction, il est difficile de le mettre en fusion avec un autre métal, si ce 

 n'est dans un four à réverbère, où il se perd une grande quantité de tungs- 

 tène, ou bien dans des creusets dont l'usage deviendrait fort dispendieux 

 pour l'industrie. Sous ces divers rapports, le procédé que je propose me 

 semble plus avantageux ; il consiste à former des agglomérés qui résistent 

 suffisamment au feu sans empêcher la combinaison des métaux de s'effec- 

 tuer. A cet effet, je fais broyer et réduu^e en poudre de la chaux vive qu'on 

 a soin de garantir de l'humidité; je mêle avec le wolfram réduit une cer- 

 taine quantité de cette poudre, 10 |)our 100 environ ; je fais fondre du brai 

 ou-du goudron, soit minéral, soit végétal, et j'y verse le |)récédent mélange, 

 en ayant soin de remuer la pâte qui en résulte de manière à répartir uni- 

 formément les matières. Au besoin, celte pâte est remise sur le feu, et du 

 brai ou du goudron ajouté pour l'amener à une consistance telle, qu'on 

 puisse la diviser par fragments. Puis on soumet ces fragments à une com- 

 pression pour les agglomérer en briquettes de la grosseur qu'on veut : je 

 donnais aux miennes la grosseur du poing. Selon l'outillage et les moyens 

 de compression dont on dispose, la quantité nécessaire de brai ou de gou- 

 dron est plus ou moins grande. 



» Le chargement dans le fourneau se fait par des couches alternatives des 

 matières à fondre ensemble. Après avoir, comme à l'ordinaire, mis du coke 

 au fond du fourneau, on dispose par-dessus une couche de briquettes sur 

 lesquelles on jette encore un peu de coke, afin de mieux préserver le tungs- 

 tène contre l'oxydation, puis on place une couche de fonte et de la castine 

 en quantité moitié moindre que d'habitude, à cause de la chaux existant 

 déjà dans les briquettes, enfin une couche de coke. On continue ainsi à 

 faire alterner les couches jusqu'à épuisement des matières ou chargement 

 complet du four. 



)) Ce chargement peut aussi s'exécuter lorsque le four est chaud ; dans ce 

 cas, il suffit de jeter les niatières par le gueulard en suivant l'ordre que je 

 viens d'indiquer, et en ayant soin d'arrêter le venl |)endant que l'on charge. 



